OSSERVAZIONI E PROPOSTE 



INTORNO 



AI SAGGI CHIMICI DEL GESSO 



NOTA II. 



DEL 



Prof. Àr^RK^DO OÀV^^^I 



(letta nell'Adunanza del 24 Maggio 1914). 



Dopo la pubblicazione della mia prima Nota, comparsa con questo medesimo titolo 

 nelle Memorie dell'Accademia dello scorso anno, non avrei potuto lasciare incompiuta la 

 trattazione di un argomento, sul quale dovrà fermarsi maggiormente 1' attenzione dei labo- 

 ratori e dei Congressi che si occupano del saggio dei materiali cementanti. Frattanto con 

 queste due Note, se non m'inganno, panni d'aver preso in considerazione e studio le 

 ricerche chimiche principali che possono condurre a scoprire i pregi e i difetti tanto della 

 pietra da gesso, quanto del minerale cotto. 



I. - Determinazione del cloruro di sodio nel minerale crudo e nel cotto. — È noto 

 che alcuni giacimenti di pietra da gesso contengono quantità più o meno forti di cloruro 

 di sodio, il quale, in massima parte almeno, rimane nel minerale cotto, ed ha comune con 

 molti altri sali solubili la tendenza a trasportarsi alla superfìcie degT intonachi ed in parte 

 cristallizza nella massa delle malte, menomando, secondo la comune opinione, la loro 

 coesione e solidità. 



Gli esperimenti eseguiti su soluzioni neutre di solfato di calcio, a diversi gradi di 

 concentrazione, mi hanno fatto certo che la presenza di questo sale non impedisce, nella 

 determinazione dei cloruri alcalini, di applicare il metodo volumetrico del Mohr alle solu- 

 zioni, parimenti neutre, che si ottengono dibattendo con acqua la polvere della pietra 

 da gesso. 



Un rapido saggio qualitativo fa subito rilevare se la pietra da gesso naturale è priva 

 o contiene poco oppure molto di cloruro di sodio, e dal grado d' intorbidamento, che una 

 soluzione diluita di nitrato d'argento produce in quella del minerale polverizzato, si ha 

 una indicazione abbastanza determinata intorno alla quantità della sostanza che conviene 

 sottoporre alla ricerca quantitativa del cloruro di sodio. E siccome il caso più frequente 

 è quello di trovare nel minerale pochissimo di detto sale, così bisognerà introdurre in 

 matraccio conico non meno di gr. 50 di polvere della pietra da gesso passata allo staccio 

 di 4900 maglie e cmc. 200 circa di acqua distillata : si agita e riscalda il recipiente per 

 Serie VII. Tomo I. 1913-14. 14 



